LIBRO V 1 GESIM 0 . 4 S 9 
ferro, c di flibio, couerta la coppella, e lutata, lì pone in fornace a 
vento, e quando fia liquefatta la miftura, e raffreddata, lì rompe il Lofcticf* 
crogiolo : la martella che è rifeduta nel fondo, lì pefta in polite, a cui c ,f‘ 
fi giunge altrettanto di piombo, e mefchiate fi cuocono in altro cru- " sc "~ 
piolo ; finalmente la mafia rifeduta fi pone in coppella di cenere, e fi ° 
fa {riparazione del piombo dall’argento. 
Fajìon delle vene, e prima feparaz,ion de metalli. 
Cap. X. Vanii. 
V ogliamo fiora col Vannuccio far vna abbreuiata narrazione- 
della fufionc delle vene; & appartamento dell'vn metallo 
dall’altro, e Jor raffinamento; fiche forfè gioii ara molto alperfetto 
apprendimento del fogetto tutto, di cui Riabbiamo bora trattato. 
Vann. La minerà rotta in pezzetti, in grofsezza di faua, fcelta,fuapo- s» mi¬ 
rata a fuoco, e lauataleció vib/fogni, fi metterà in vn Arato fopra 
divn piano preparato 3 quello fine prefso la manica oue hadafon- 
fieri! : e fopra della vena fi porrà vn (iratodi vena di piombo, che fia z.a metalli - 
il quarto, o terzo di quel che era la vena apprefso altrettanto di lop- " 
pe di ferro, o di altre minere : o pur di marmo, o di altra pietra filli- lmm > 
bile grofsamente pelli, 6e accommodati bene l’vn Arato fopra dell’al¬ 
tro, all’hora porto nella manica che fia (lata prima infocata, il car¬ 
bone quanto la riempia, fi darà l’acqua all'edificio de mantici, e quan¬ 
do dalla pofianza del vento fian ben accefi li carboni, e che le fiam¬ 
me efeano gagliarde, fi empie la manica di nuoui carboni a col¬ 
mo, e fopra de carboni fi mette la minerà con la fua compofizione . 
nel qual modo alternando , li carbone, eia minerà fi continuali fe¬ 
condo che fi voglia continuare il lauoro, c che il fondo delia mani¬ 
ca fia ripieno di materie fufe, all’hora fi llura la buchetta della ma¬ 
nica, efilafcia vfeire il metallo, che in guiladi ogliovienfuori, e 
corre in vn formolo grande fottopollo, e quando il formolo o ca¬ 
tino fia pieno, fi ottura il buchetto della manica, e vi fi rimette di sii 
nuoua materia da fondere, la materia fnfa che è corfa nel formolo, 
fa feparazion da fe llefsa, reftando di fopra le parti terree, c più leg- 
giere, e di fiotto le frittili, e più graui in quefto la parte fuperiorq, che *■ 1 
c delle loppe, cominciata ad indurirli: pcrloche prefa nel miglior 
modo che fipofsacon fucina fi alzali, falciando {'colare il metallo 
che vi folse e raffreddata che fia. fi butta tutta in vn pezzo, in quello ÌVJmZ 
modo raffreddandoli, di mano in mano la loppa tutta fe ne toglie 
di fuolo in finoio, finche fi venga al metallo che fia chiaro, e non hab- 
biafopra di lui loppa. Quello metallo dunque che fupponiamo nel 
formolo di tre nature, fi diftingue in due principalmente, dico in 
vna di rame, e l’altra di piombo & argento : de quali il rame più ter- 
rellre, e leggiero (là di l'opra : il piombo &c l’argento più fiottili c gre- 
ui vai; 
